des Minéraux'. <$ 
La manière de traiter ces mines én galène, 
quoique affez fimple , n’eft peut-être pas en¬ 
core affez connue. On commence par concaf- 
fer le minéral, on le grille enfuite en ne lui 
donnant d’abord que peu de feu; on l’étend 
fur l’aire d’un fourneau qu’on chauffe gra¬ 
duellement ; on remue la matière de temps en 
temps, & d’autant plus Couvent qu’elle eft en 
plus grande quantité. S’il y en a îo quintaux, 
il faut un feu gradué de cinq ou fix heures; 
on jette de la poudre de charbon fur le mi¬ 
nerai , afin d'opérer la combuftion des parties 
fulfureufes qu’il contient; ce charbon, en 
s’enflammant, emporte auffi l’air fixe de la 
chaux métallique ; elle fe réduit dès-lors en 
métal coulant; à mefure qu’on remue le mi¬ 
nerai, & qu’on augmente le feu, on a foin 
de recueillir le métal dans un baffin. où l’on 
doit le couvrir aufli de poudre de charbon , 
pour préferver fa furfaee de toute calcination: 
on emploie ordinairement quinze heures pour 
tirer tout le plomb contenu dans vingt quintaux 
de mine, & cela fe fait à trois reprifes dif¬ 
férentes ; le métal provenant de la première 
coulée qui fe fait au bout de neuf heures de 
feu , fe met à part lorfque la mine de plomb 
contient de l’argent; car alors le métal qu’on 
recueille à cette première coulée, en contient 
plus que celui des coulées fubféquentes. La 
leconde coulée fe fait après trois autres heures 
de feu , elle eft moins riche en argent que la 
première ; enfin la troifième & dernière., 
qui eft auffi la plus pauvre en argent, fe fait 
encore trois heures après; & cette manière 
d’extraire le métal à plufieurs reprifes x eft 
